di argento sotto V influenza del calore per più ore e poi ri- 
scaldandola in un crogiolo di platino insieme a bisolfato di 
potassa. In ogni caso i resultati sono stati negativi circa 
la presenza del fluore. 
21° Determinazione delle materie fisse della lava 
Per determinare queste materie che rappresentano gli 
elementi componenti l’ impasto lavico non suscettibili di di- 
sperdersi per la semplice azione del calore (almeno finché 
restano in combinazione) ho attaccato la lava ben polveriz- 
zata per mezzo di una quantità determinata di calce pura (1) 
esponendo il miscuglio intimamente fatto in un crogiolo di 
platino all’ elevato calore della lampada a essenza di tremen- 
tina. Dopo dieci minuti o un quarto d’ora di fuoco soste- 
nuto, ho ottenuto con tutti i campioni di lava analizzati, dei 
vetri omogenei di colore verde bottiglia i quali presentan- 
domi i silicati della lava resi decomponibili per mezzo de- 
gli acidi per V eccesso di base aggiunta mi hanno dato il 
modo con le varie, successive , lunghe c delicate opera- 
zioni (seguendo il processo di analisi sopraindicato) di co- 
statare nella lava di tutte le forme e raccolta in differenti 
epoche della eruzione i seguenti componenti c nella quan- 
tità espressa nel quadro che presento; 
(1) Ho trovato preferibile, a qualunque altro processo, di preparare 
questa calce precipitandola dal cloruro di calcio allo sfato di ossalato. 
L’ ossalato dopo averlo ben lavato l’ho calcinato esponendolo alla ele- 
vata temperatura della lampada Deville a essenza di trementina alimen- 
tati da soffieria. La proporzione della calce che ho impiegato c rela- 
tiva alla quantità di silice contenuta nella lava e corrisponde circa al 
terzo del peso di questa ultima. 
